Liquatie (ongelijkslachtigheid) van binaire metaallegeeringen 



DOOR 



O. HOITSEMA. 



MET MEDEWERKING VAN 



J. W. A. HAAGEN SMIT. 



(Met 50 figuren^ 



§ ] . Inleiding. 



% 2. Liquatie bij zilver-koper-legeeringen. 



§ 3. Zwaartekrachts-liquatie. 



% 4. Liquatie en stolfiguur. 



§ 5. Liquatie bij binaire legeeringen in de praktijk. 



§ 1. Iuleidiug. 



Legeeringen worden in de praktijk (bijna zonder uitzondering) 

 verkregen als een gevolg van het stollen van gemengde smelten. 



Zulk eene stolling is een samengesteld proces , aangezien : 



1°. in het algemeen *) vastwording van elk gedeelte der massa 

 plaats grijpt, niet bij een enkele temperatuur, maar langs een min 

 of meer uitgebreid temperatuurstraject; 



2°. hetzij voortdurend, hetzij nu en dan gedurende het vast- 

 worden wijzigingen optreden in de chemische natuur van hetgeen 

 in den vasten toestand overgaat, en 



') Er zijn gevallen mogelijk, en ook in de praktijk komen zij enkele malen voor, dat 

 eene legeeringssmelt bij één bepaalde temperatuur stolt, terwijl tevens noodzakelijker- 

 wijze elk gestold fragment chemisch dezelfde samenstelling heeft als de smelt. Dit is te 

 verwachten: a. wanneer de smelt geheel en al bestaat uit ééne enkele gesmolten (onge- 

 dissocieerde) chemische verbinding; b. wanneer zich van den aanvang af eene vaste 

 oplossing afzet, van precies dezelfde samenstelling als de smelt. De daarbij ontstane 

 vaste legeeringen zijn even homogeen als de gesmoltene. 



Een gesmolten eutektikum stolt wel bij éénzelfde temperatuur, en ook blijft gedu- 

 rende de stolling de samenstelling der vloeistof en der vaste phase dezelfde, maar ge- 

 lijkslachtig is de laatste toch niet. 



B 1* 



